108 



Согласно приведенному химическому анализу отиошеп1е кремнезема и 

 глшозема въ пспытуемоыъ минералЬ довольно точно соотв^тствуетъ 



(А12О3 • ^1^2 =1*1 )0з) тому отношению, какое имеется у аллофаиа. 



Сверхъ того, изсл-Ьдуемый мпнералъ заключаетъ 1,94% извести; этому 

 количеству довольно точно отвЬчаеть содержан1е СО^ въ размЬр'Ь 1,61% 

 (согласно ФормулЬ СаСОд, обнаруженное количество СаО — 1,94% требуетъ 



1,52% СО,). 



Однако, при болЫ внимательном!^ разсыотр-Ьп!!! обнаружились нЬко- 

 торыя особенностп въ химическомъ характере скопинскаго минера-ча. Вы- 

 яснилось, что, крозгЬ показанной выше углекислоты, въ мпнералЬ содер- 

 жится еще СО,, гораздо слабЬе связанная, чЁмъ предыдущая: д-Ьйстви- 

 тельно, разсматриваемая портця углекислоты выд'Ьляется уже при нагр Ьвапи! 

 минерала до 105°. Апализъ показалъ, что этой посл-Ьдней углекислоты со- 

 держится 1,59%, т. е. столько же, сколько п прочно связанной СОд. При- 

 блпзптельно такой же оказалась разница въ потерЬ минерала (1 ,70%) при 

 нагр'Ьван1и его до 105° п прп высушиванш падъ сЬрною кислотою въ 

 течен1е очень долгаго времени (ср. выше). 



Прп обработке скопинскаго минерала водою при книячен1И также вы- 

 д-Ьляетсд углекислота; два опред'Ьден1Я обнаружили 1,84% и 1,86%, въ сред- 

 иемъ 1 ,85% . 



Такимъ образомъ, въ пзслЬдуемомъ минерал'Ь определено двойное 

 количество СО^ по сравпеп1ю съ тЬмъ, какое отвЬчаетъ содержап'ио СаО, 



согласно составу средпяго карбон 



СаСОо, прп 



ловина СО^ выделяется несравненно легче, нежели другая. БсЪ эти данпыя 

 заставляютъ принять, что въ нашемъ минерал-Ь заключается не средняя 

 углекалыцевая соль, а кислая углекислая соль — СаЩСОЛ. 



Повторпыя пробы опред'Ьленхя органнческаго вещества обпаруж 

 въ средпемъ 0,87%. Въ этомъ оргаинческомъ веществ^Ь содержится С 



0,43%. 



Опред'Ьлеп1с воды производилось прямымъ путемъ; указанное среднее 

 число — 38,55% заключаетъ въ себ'Ь всю воду, выд'ЬдяющуюСя, какъ 



при 105 , такъ и при болЬе высокой температур1Ь, а также во,ту, прппад- 

 леншвшую кислой углекислой соли кальц1я (0,33%) и воду, выдЬляющуюся 

 при сгорап1и оргапическаго вещества. 



Однимъ изъ насъ * для другой цБли производилось изсл'Ьдован1е терми- 

 ческой кривой скогншскаго минерала. Это изсл-Ьдованхе показало, что выдЬ- 



г 



лен1е воды изъ минерала идетъ при совс'Ьмъ низкой температур Ь; при I 



* я. в. СамоВловъ. 1Ьп. Лкад^Шукь, СПБ. 1914, стр. 791. 



